14

あいち産業科学技術総合センター

研究報告 2014

研究論文

複合サイクル試験による表面処理材の腐食促進試験に関する研究
林 直 宏 ＊ 1、 山 下 勝 也 ＊ 2、 小 林 弘 明 ＊ 2、 片 岡 泰 弘 ＊ 2

Study on Accelerated Corrosion Apparatus of Surface-treated Materials
by Combined Cyclic Corrosion Test
Naohiro HAYASHI * 1 ， Yoshiya YAMASHITA * 2 ,Hiroaki KOBAYASHI *2 and Yasuhiro KATAOKA * 2
Industrial Research Center * 1 * 2腐食試験として代表的な大気暴露試験と腐食促進試験である塩水噴霧試験、複合サイクル試験との関係を明らかにすることを試みた。塩水噴霧試験は試験条件が異なる中性塩水噴霧試験とキャス試験を実施した。その結果、亜鉛めっき鋼板については、複合サイクル試験の方が中性塩水噴霧試験（以下、塩水噴霧試 験 と い う ） と 比 較 し て 、 腐 食 促 進 性 が 低 い こ と が 明 ら か と な っ た 。 ま た 、 塩 水 噴 霧 試 験 の 1～ 2 日 、 複合 サ イ ク ル 試 験 の 3～ 4 日 が 、 大 気 暴 露 1 年 （ 刈 谷 市 、 暴 露 期 間 360 日 ） に 相 当 す る こ と が 明 ら か と な った 。 ア ル マ イ ト 処 理 材 に つ い て は 、 大 気 暴 露 試 験 （ 刈 谷 市 、 暴 露 期 間 360 日 ） 、 複 合 サ イ ク ル 試 験 （ 試験 時 間 240hr） に お い て は 腐 食 が 起 こ ら ず 、 キ ャ ス 試 験 の 方 が 塩 水 噴 霧 試 験 と 比 較 し て 、 腐 食 促 進 性 が 高いことが明らかとなった。

１．はじめにを秤量した（以下、試験後質量という）。

腐食促進試験に求められる 3 つの要素は、①市場相2.2 表面処理皮膜の評価

関性②促進性③繰り返し再現性である。その中でも最も亜鉛めっき鋼板のめっき付着量 （ g/m2 ） は、JIS H重要とされるのが市場相関性である。市場相関性とは腐0401(2013)の 5.2（間接法）による。アルミニウムの陽食促進試験時間が市場使用期間（大気暴露期間）のどれ極酸化皮膜厚さは、JIS H 8680-1(1998)の顕微鏡断面測位に相当するかを示した指標である。商品開発には、め定法による。

っきや塗装などの防食仕様を含めた材料設計段階で材料

2.3 腐食試験ごとの腐食の寿命予測が必要であり、そのとき目安とな

2.3.1 大気暴露試験るのが市場相関性である。

大気暴露試験の設置箇所は、産業技術センター5 階屋

そこで本研究では、各腐食試験の市場相関性を定量的上（北緯 35 度、東経 137 度、海からの距離が約 16kmに明らかにすることを目的とした。なお、大気暴露試験より準沿岸地域（2km＜～≦20km）に該当）にて直接は、前報で報告した材料 SPCC1)との比較を実施した。

暴露試験を実施した。暴露試験片は、南向き、水平から45 度の傾斜になるように設置した。試験片を 30 日間隔

２．実験方法に抜き取り、外観観察と腐食増量値、腐食減量値の測定を行った。暴露期間は、平成 25 年 4 月 1 日～平成 26

2.1 試験試料

年 3 月 27 日（暴露日数 360 日）とした。

試料は、①亜鉛めっき鋼板（ノンクロメート処理）、②アルマイト処理材を用いた。試験片サイズは①亜鉛め

2.3.2 腐食促進試験

っき鋼板を 150mm×75mm×1mm、②アルマイト処理①塩水噴霧試験材を 150mm×70mm×1mm とした。試験片をエタノ

槽内温度 35℃の雰囲気で、pH6.5～7.2、濃度 50g/Lール中にて超音波洗浄し乾燥したものについて秤量しに調整した食塩水を噴霧した。

（以下、試験前質量という）、片面を PET 製接着テー②キャス試験

プで保護したものを腐食試験に供した。腐食試験後、接槽内温度 50℃の雰囲気で、酢酸添加により pH3.0～着テープを剥がした腐食試験片を秤量した（以下、腐食

3.1、塩化銅(II)二水和物 0.26g/L、濃度 50g/L に調整し後質量という）。また、腐食生成物を取り除いた試験片た食塩水を噴霧した。

＊

1 産業技術センター 金属材料室（現環境材料室）

2 産業技術センター＊金属材料室15３．実験結果および考察③複合サイクル試験
日本自動車技術協会規格 JASO610（1：中性塩水噴
霧 35℃、pH6.5～7.2、2hr 2：乾燥 60℃、25％RH、4hr

3：湿潤 50℃、95％RH 以上、2hr）に準じて 1～

3 の計 8hr を 1 サイクルとした。
塩水噴霧試験とキャス試験、複合サイクル試験は、3.1 表面処理皮膜（付着量・膜厚）の測定
表１に試験片に用いた亜鉛めっき鋼板のめっき付着量を調べた結果を示す。N 数は 10 とした。めっき皮膜の密度を 7.2（g/cm3）として、平均めっき膜厚を算出した結果、約 6.3μm であった。

48hr までは 8hr 間隔、それ以降 10 日までは 1 日間隔
表１で試験片を抜き取り、外観観察と腐食減量値の測定を行った。
2.4 腐食生成物除去方法の検討
腐食生成物は、腐食試験片を除去溶液に浸漬し、減量材料
亜鉛めっき

めっき付着量（ g/m2）

付着量

平均値

（g/m2）（g/m2）

42～50

45

標準偏差

変動係数

2.76.0の変化がなくなるまで洗浄を繰り返して十分に除去した1)。以下の規格試験の中から、腐食物を十分除去でき、かつ母材の溶解量が少ない除去方法の選択を行った。
亜 鉛 め っ き 鋼 板 は 、 ① JIS Z 2371(2000) 、 JIS H

図１に、アルマイト処理材の光学顕微鏡断面写真を示す。断面観察より、アルマイト処理皮膜は約 10μmであることを確認した。

8502(1999)： 酢酸 アンモ ニウム 100g/L、 70℃ 、 2～エポキシ樹脂

5min ②JIS Z 2371(2000)：塩化アンモニウム 100g/L、アルマイト処理皮膜

70℃、2～5min ③JIS Z 2371(2000)：酸化クロム CrO3
200g/L 、 80 ℃ 、 1min ④ JIS G 0594(2004) 、 ISO

アルミニウム合金（A5052）

8407(2009)：グリシン 250g/L、室温 23±2℃、5min の4 種類の方法に ついて検討した（以 下 、 ① を 酢 酸 ア ン
モニウム法 70℃、②を塩 化 アンモニウム法 70℃、③を酸 化 クロム法 80℃、④をグリシン法 25℃という）。

図１

光学顕微鏡写真（撮影倍率：500 倍）

3.2 腐食生成物除去方法の選択
図２に亜鉛めっき鋼板、アルマイト処理材試験片をア ル マ イ ト 処 理 材 は 、 ① JIS Z 2371(2000)： 塩 酸
1.1N、20～25℃、1～5min の方法に ついて検討した（以 下 、塩 酸 法 25℃という）。
2.5 腐食の評価

各除去溶液に浸漬させた時の試験片の質量変化（溶解量）を示す。
腐食生成物（さび）の除去には、亜鉛めっき、SPCCの溶解量が低く、影響の少ないクロム酸法 80℃もしく

腐食量の指標は、試験片の単位面積あたりの質量減少

はグリシン法 25℃による方法が適していることがわか

または質量増加を示す腐食減量値および腐食増量値

った。錆びの除去能力 を検討した結果、クロム酸法（g/m2）とした。腐食減量値もしくは腐食増量値は、下80℃は、浸漬 1min、3 回で錆びが十分除去できたのに式の計算式より算出した。

対して、グリシン法 25℃は、浸漬 5min、6 回の作業が腐食減量値（ g/m2） =必要であったため、クロム酸法 80℃を採用した。アル（試 験 前 質 量 （mg）-試 験 後 質 量 （mg））×103

マイト処理材の腐食生成物の除去には、アルマイト処理/試 験 片 面 積

皮膜の溶解が殆どみられかった塩酸法 25℃を採用した。

腐食増量値（ g/m2） =錆びの除去には、浸漬 2min、1 回で十分であった。

（腐 食 後 質 量 （mg）-試 験 前 質 量 （mg））×103/試 験 片 面 積
また、腐食試験片の外観観察により、腐食の生成メカニズムの解析を行った。
2.6 腐食促進性の評価
腐食促進性を評価するため、各腐食試験に対して横軸に腐食試験時間、縦軸に腐食減量をプロットし、腐食減量直線の近似式の傾きの比から腐食促進倍率を算出した。

（a）亜鉛めっき
図２（b）アルマイト処理材

除去方法が及ぼす影響

16

あいち産業科学技術総合センター

3.3 腐食量の再現性と試験漕設置箇所の影響

研究報告 2014

食減量と腐食増量結果を示す。図４より、亜鉛めっき鋼試験片の試験漕設置箇所による影響や同一試験条件に板の暴露期間 360 日の腐食減量は 6.3g/m2、腐食増量がおける腐食量のバラツキや再現性を確認するため、試験-2.6g/m2 と腐食増量が負の値を示した。腐食減量が経過

1)

漕に試験片を配置し腐食減量を算出した 。

日数に応じて序々に大きな値を示すことから、腐食によ亜鉛めっき鋼板は試験槽の 16 箇所に各 1 枚設置し、って亜鉛の消失が起こっていることが予測される。腐食

塩水噴霧 35℃、96hr の腐食試験を実施した。アルマイ増量が負の値を示していることから、亜鉛の腐食生成物

ト処理材も同様に 16 枚設置し、キャス試験 50℃、は水溶性であり、錆びが試験片に固着せずに雨水で流れ96hr の腐食試験を実施した。各材料の腐食減量結果を落ちたと推測される。
図５より、暴露期間 360 日の腐食減量は-0.01g/m2、表２に示す。
表２

腐食増量が 0.30g/m2 であり試験期間中は概ね腐食減量

腐食試験材料の腐食減量

腐食減量

平均値

標準変動

（g/m2）（g/m2）

偏差係数

亜鉛めっき30～65439.823

アルマイト処理材

5.8～9.3

8.1

1.2

15

材料が負の値を示した。アルマイト処理材は高耐食性であり、アルマイト処理材の腐食は外観では認められなかった。
腐食減量が負の値を示したことから、腐食は全く起こっていないと推定される。これは、錆び除去作業によっても落ちないようなものが付着したか、もしくは化学反応（酸化反応など）によって経過日数に応じて試験体の重表２の結果より、表面処理品は未処理試験片 1)と比較量が増加したと推定される。

して腐食減量値はバラツキが大きく再現性が若干低い結果となった。これは、表面処理の品質（膜厚）や腐食傾向の個体差が影響すると考えられた。
3.4 腐食試験
3.4.1 大気暴露試験
図３に前報で報告した SPCC1)の大気暴露試験について、腐食減量と腐食増量を算出した結果を示す。
図４

図３

大気暴露試験（亜鉛めっき鋼板）

大気暴露試験（ＳＰＣＣ）

図３より、暴露期間 360 日の腐食減量は 75.4g/m2、腐食増量が 29.4g/m2 と腐食減量が腐食増量より大きくな っ た 。 SPCC の 腐 食 生 成 物 の 主 成 分 は 、 赤 さ び（Fe2O3、分子量 160）である。腐食環境により腐食生

図５

大気暴露試験（アルマイト処理材）

3.4.2 腐食促進試験
図６に亜鉛めっき鋼板の腐食減量結果を示す。
亜鉛めっき鋼板の外観観察から、明らかな赤さびの発成物組成に多少の違いは生じるが、腐食減量は、消失し生が認められる時点は、塩水噴霧試験 144hr、複合サイた鉄の質量とほぼ同等である。また、腐食増量は、鉄とクル試験 240hr、キャス試験 72hr であった。赤さび発化合した酸素の質量とほぼ同等とみなすことができる。

生時における腐食減量は塩水噴霧が 38g/m2、複合サイ

仮に腐食により消失した鉄が全て赤さびとなった場合、クルが 63g/m2、キャスが 41g/m2 であった。亜鉛めっ腐食減量/腐食増量は常に一定値（2.3=112/48）を示す

き付着量の平均値が 45g/m2 であるので個体差のバラツことが予測される。360 日の暴露結果より腐食減量/腐食増量=2.5（75.4/29.4）となり、腐食生成物の主成分が赤さびであり、腐食生成物が試験片に固着して残存していることが推定される。
図４、５に亜鉛めっき鋼板、アルマイト処理材の腐キも考慮すると概ね亜鉛めっきが消失して赤さびが発生している。赤さびが試験片に付着していると酸素の質量だけ増加するため、腐食による質量減少を相殺し、腐食減量値が見掛け上、小さい値を示すことになる。ただし、亜鉛による腐食生成物の除去作業時、赤さびも物理的に17試験片から脱落してしまうため、腐食試験時間が長くな

3.4.3 腐食促進性と相関性の解析る程、腐食減量の誤差が大きくなりバラツキが発生する。

表３に各材料の腐食促進性、括弧内に暴露試験（刈腐食促進試験において、赤さびが発生していない試験時谷市）1 年相当に必要な腐食促進試験の日数（小数点以間 48hr までの腐食減量を図７に示す。比較的直線性が下四捨五入）を示す。ただし、大気暴露期間は 360 日あり純粋に亜鉛めっきによる腐食生成物の腐食量を評価までの腐食減量に基づいて算出した。

していると考えられる。腐食促進倍率は、キャス≫塩水噴霧＞複合サイクルの順に高くなった。
表３材料
亜鉛めっき
アルマイト処理材

腐食促進性

塩水噴霧/複合サイクル/複合サイクル

大気暴露

大気暴露/塩水噴霧247(1 日)96(4 日)0.39複合サイクル・暴露腐食なし

1 未満

亜鉛めっき鋼板の大気暴露試験に対する腐食促進性は、塩水噴霧試験で 247 倍、複合サイクル試験で 96 倍であり、塩水噴霧試験が約 2.6 倍腐食促進性が高い結果とな
図６

亜鉛めっき鋼板の腐食減量った。この亜鉛めっき鋼板は、亜鉛上にノンクロメート処理がしてあり、この表面処理被膜が腐食試験に影響を与えた可能性は否定できない。
全く異なる製造メーカーの溶融亜鉛めっき鋼板（亜鉛上にノンクロメート処理などの表面処理なし）では、
1000hr 時 点 に お け る 腐 食 減 量 が 塩 水 噴 霧 試 験 で395g/m2、複合サイクル試験で 384g/m2 とほぼ同等な腐食促進性の値を示した。今後、ノンクロメート処理被膜が与えた影響についても検討していく。

図７

亜鉛めっき鋼板の腐食減量（48hr）

図８にアルマイト処理材の腐食減量結果を示す。アルマイト処理材の試験時間 240hr における腐食減量は、キャスが 27g/m2、塩水噴霧が 1.2g/m2、複合サイクルが-0.3g/m2 とキャス試験の腐食量が極めて大きくなった。

４．結び
本研究の結果をまとめると、以下のとおりである。
(1)亜鉛めっき鋼板（ノンクロメート処理）については、複合サイクル試験の方が塩水噴霧試験と比較して、腐食促進性が低く、塩水噴霧試験の 1～2 日、複合サイクル試験の 3～4 日の試験で大気暴露期間（刈谷市）1 年相当を再現できることがわかった。
(2)アルマイト処理材については、大気暴露試験（暴露期間 360 日）、複合サイクル試験（試験時間 240hr）
においては腐食が起こらず、キャス試験の方が塩水噴霧試験と比較して、腐食促進性が高いことが明らかとなった。
(3)本研究で用いた腐食試験材料については、キャス試

図８

アルマイト処理材の腐食減量

験≫塩水噴霧試験＞複合サイクル試験の順に腐食促進性が高い結果となった。

塩水噴霧ではわずかに白色腐食生成物が確認できたが、複合サイクル試験では、大気暴露試験同様に負の値を示し、全く腐食が認められなかった。腐食減量プロットの傾きから、腐食促進性は、キャス≫塩水噴霧＞複合サイクルの順に高くなった。アルマイト処理材の腐食促進試
験は促進性の高さという観点からは、キャス試験が極めて有効であることが示唆された。

文献1）林，山下，小林，片岡：あいち産業科学技術総合センター研究報告，2，20-23(2013)